## Jurnal Teknik Kimia USU
ISSN : 2337-4888
Homepage : https://talenta.usu.ac.id/jtk
ISSN : 2337- 4888 JURNAL TEKNIK KIMIA - USU Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

## Kinerja Aktivasi dan Impregnasi Fly Ash sebagai Adsorben Fenol

## Performance of Activation and Impregnation of Fly Ash as Adsorbent Fenol
Fatimah, Siti Hardianti*, Stephen Octaviannus Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara,
Jalan Almamater Kampus USU, Medan, 20155, Indonesia *Email: sitihardianty675@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan kinerja fly ash sebagai adsorben yang diaktivasi HCl dan diimpregnasi FeCl 3 untuk menjerap fenol. Pada penelitian ini telah dilakukan proses aktivasi fly ash dengan menggunakan HCl 8 M selama 2 jam dan diimpregnasi dengan FeCl 3 2% selama 2  jam. Fly  ash yang  teraktivasi  dan  terimpregnasi  kemudian  dianalisis  dengan Scanning  Electron Microscope-Energy Dispersive Spektrofotometer (SEM-EDX). Hasil karakteristik permukaan fly ash teraktivasi dan terimpregnasi menggunakan SEM-EDX menununjukkan terdapat perubahan morfologi dan gugus fungsinya. Kemudian fly ash teraktivasi dan terimpregnasi digunakan untuk menjerap fenol pada variasi waktu kontak 60 menit, 120 menit, 180 menit, 240 menit dan 300 menit. Pada waktu kontak 180 menit, diperoleh titik kesetimbangan dengan efisiensi penjerapan sebesar 90,5%.  Kinetika pseudo orde dua digunakan untuk adsorpsi fenol oleh fly ash yang terimpregnasi  Fe + (R 2 = 0,9916). Model isoterm yang digunakan pada proses adsorpsi fenol oleh fly ash yang di impregnasi Fe + adalah Isoterm Langmuir (R 2 = 0,9927) dan Isoterm Freundlich ( R 2 = 0,9984) yang artinya proses adsorpsi terjadi secara multi layer dan mono layer.
Kata kunci : adsorpsi, aktivasi, fly ash , fenol, impregnasi

## Abstract
The purpose of this study was to determine the response and performance of fly ash as an adsorbent activated by HCl and impregnated with FeCl 3 to absorb phenol. In this study, the fly ash activation process  was  carried  out  using  8  M  HCl  for  2  hours  and  impregnated  with  2%  FeCl 3 for  2  hours. Activated  and  impregnated  fly  ash  was  analyzed  using  a  Scanning  Electron  Microscope-Energy Dispersive  Spectrophotometer  (SEM-EDX).  The  results  of  the  activated  and  impregnated  fly  ash surface using SEM-EDX showed that there were changes in morphology and functional groups. Then activated and impregnated fly ash was used to absorb phenol at a time variation of 60 minutes, 120 minutes, 180 minutes, 240 minutes and 300 minutes. At 180 minutes of contact time, the equilibrium point is obtained with an absorption efficiency of 90.5%. Second-order pseudo kinetics were used for phenol adsorption by Fe + impregnated fly ash (R 2 = 0.9916). The isotherm models used in the phenol adsorption  process  by  fly  ash  impregnated  with  Fe + are  Langmuir  Isotherm  (R 2 =  0.9927)  and Freundlich Isotherm (R 2 = 0.9984), which means that the adsorption process occurs in multi-layer and mono-layers.
Keywords: adsorption, activation, fly ash, phenol, impregnation

## Pendahuluan
Fenol  merupakan  salah  satu  senyawa  organik yang  berasal  dari  buangan  industri  yang  berbahaya bagi  lingkungan  dan  manusia.  Dalam  konsentrasi tertentu  senyawa  ini  dapat  memberikan  efek  yang buruk terhadap manusia, antara lain berupa kerusakan hati dan ginjal, penurunan tekanan darah, pelemahan detak jantung, hingga kematian [1]. Batas maksimum fenol yang aman pada lingkungan adalah 0.5-1.0 mg/L sesuai  dengan  KEP  No.  51/MENLH/10/1995, sedangkan  batas  maksimum  fenol  dalam  air  minum
adalah  0.002  mg/L  seperti  yang  dinyatakan  oleh BAPEDAL (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang efektif untuk menghilangkan fenol yang terdapat  di  perairan.  Metode  seperti  oksidasi, presiptasi, pertukaran ion, adsorpsi dan pelarut ekstrak dapat digunakan untuk menghilangkan bahan fenolik dari  air  [2].  Namun,  dalam  pengolahan  air  paling banyak  metode  yang  digunakan  adalah  adsorpsi karena  biaya  yang  murah,  mudah,  dan  efektif  untuk pengolahan air dan limbah.
Proses penyisihan fenol dengan proses adsorpsi telah  banyak  dilakukan  oleh  penelitian  terdahulu antara lain menggunakan zeolit alam yang dikombinasi  dengan  karbon  aktif, fly  ash yang ditambahkan karbon aktif, TiO 2 / zeolit dari sekam padi dan  limbah  kertas,  gambut,  tanah  liat,  karbon  aktif, silika,  butiran  karet  ban  bekas,  resin  polistiren  yang dimodifikasi,  lignit,  poli  (etilenaimin)  (PEI)  /  SiO 2 , Aspergillus niger biomass dan fly ash [3]. Fly  ash telah  banyak  digunakan  sebagai adsorben.  Berdasarkan  komposisi  nya fly  ash terdiri dari  beberapa  senyawa  kimia  seperti  SiO 2 (52,0%), Al 2 O 3 (31,9%), Fe 2 O 3 (5%), CaO (3%) dan MgO (5%) [4]. Fly ash juga memiliki luas permukaan 1,0 – 9,44 cm 3 /g dan  ukuran  partikel  0,01  –  125  mm  [3]. Berdasarkan komposisi tersebut fly ash mengandung SiO 2 yang  tinggi  sehingga  berpotensi  untuk dimanfaatkan  sebagai  adsorben  untuk  menjerap limbah fenol.
Aktivasi fly ash bertujuan untuk menghilangkan pengotor  yang  ada  pada fly  ash dan  untuk meningkatkan  kinerja  penjerapan  terhadap  senyawa atau  ion  baik  dari  larutan  maupun  udara.  Tujuan imregnasi  yaitu  untuk  meningkatkan  efisiensi adsorpsi adsorben untuk menghilangkan fenol.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui karakteristik fly ash yang telah diaktivasi dan  diimpregnasi  dengan  menggunakan Scanning Electron  Microscope  with  Energy  Dispersive  X-Ray Spectroscopy (SEM-EDX)  dan  melihat  pengaruh variasi  terhadap  efisiensi  penjerapan  fenol  dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis .

## Teori
Batubara pada umumnya banyak dimanfaatkan pada  berbagai  industri  antara  lain  PLTU,  industri semen,  industri  tekstil,  dan  industri  lainnya  [5]. Penggunaan  batubara  sebagai  bahan  bakar  akan menghasilkan abu terbang ( fly ash ) yang merupakan residu  dari  proses  pembakaran  pada  pembangkit listrik.
Fly  ash merupakan  material  yang  di  hasilkan dari proses pembakaran batubara pada  alat pembangkit listrik, sehingga semua sifat-sifatnya juga ditentukan  oleh  komposisi  dan  sifat-sifat  mineral- mineral  pengotor  dalam  batubara  serta  proses pembakarannya.  Adapun  sifat-sifat  fisiknya  antara lain: (a) Warna: abu-abu keputihan, (b) Ukuran butir sangat  halus yaitu sekitar 88 %. Keuntungan dari fly ash sebagai  adsorben  adalah  biayanya  yang  murah dikarena fly ash berupa limbah yang dihasilkan terus menerus.  Adsorben  ini  juga  dapat  digunakan  dalam penyisihan logam berat, limbah zat warna berbahaya, senyawa  organik  pada  pengolahan  limbah,  gas polutan dan gas organik [6].

## Metodologi Penelitian Bahan Baku dan Peralatan
Bahan  baku  yang  digunakan  yaitu aquadest (H 2 O), asam klorida (HCl), besi klorida (FeCl 3 ) dan
limbah fly  ash yang  digunakan  berasal  dari    PT. SOCIMAS Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
Alat yang digunakan meliputi seperangkat alat SEM-EDX, spektrofotometer UV-Vis, oven, magnetic  stirrer, neraca  analitik,  kertas  saring, ayakan  180 mesh, ayakan  200 mesh , beaker  glass, Erlenmeyer, corong gelas, gelas ukur,pipet tetes, pH indikator.

## Proses Preparasi
Fly  ash diperoleh  dari  PT.  SOCIMAS  di Medan Sumatera Utara. Pada proses aktivasi sampel Fly Ash diberi perlakuan dalam rasio 1:2 (padat : cair) dengan larutan HCl dengan variasi 4 M, 6 M, 8 M, 9 M dan 10 M selama 2 jam. Campuran sampel dicuci beberapa  kali  hingga  pH  6  (netral)  dan  dikeringkan dalam oven pada suhu 110 o C hingga berat  konstan untuk  menghilangkan  kotoran  dan  kelembaban. Sebanyak 200g sampel kering kemudian ditambahkan  larutan  FeCl 3 dengan  variasi  1%,  2% dan  3%  Fe 3+ dengan  rasio  1:3  (padat:cair). Impregnasi dilakukan pada suhu 70 o C selama 2 jam. Fly ash yang di impregnasi dicuci hingga pH filtrat 5 dan  dikeringkan  dalam  oven  padah  suhu  110 o C hingga berat konstan.

## Adsorpsi Batch
Larutan baku Fenol 1000 mg/L dibuat dengan melarutkan 1 g kristal fenol murni dalam 1000 ml air aquadest  dan  disimpan  dalam  botol  yang  dilapisi aluminium foil untuk menghindari fotoksidasinya.
Percobaan  adsorpsi  secara batch dilakukan dengan  menggunakan  konsentrasi  awal  fenol  (C o ) 200 mg/L diadsorpsi dengan variasi massa fly ash 15 g, 20 g, 25 g dan 30 g dengan variasi waktu kontak 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, 120 menit, 180 menit, 240 menit dan 300 menit dan diaduk pada kecepatan 120 rpm. pH larutan dikontrol menggunakan larutan HCl dan NaOH dengan variasi pH 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Kemudian sampel disaring dengan  kertas  Penyaring Whatman .  Dilakukan percobaan  adsorpsi  pada  konsentrasi  awal  dengan variasi konsentrasi 125 mg/L, 150 mg/L, 175 mg/L dan  200  mg/L.  Untuk  analisis  fenol  dengan menggunakan spectrophotometer  UV-Vis dengan menggunakan  absorbansi  pada  panjang  gelombang 270  nm.  Konsentrasi  akhir  dan  persentase  efisiensi penjerapan  fenol  ditentukan  dengan  menggunakan persamaan (1) dan (2).
Konsentrasi akhir:
𝑞 𝑒 = (𝐶 𝑜 − 𝐶 𝑒 ) 𝑊 𝑉 ........................................... . (1)
Efisiensi Penjerapan:
(𝐶 𝑜 − 𝐶 𝑒 )
𝐶 𝑜 𝑥 100 % ........................................... (2)
Dimana C o adalah konsentrasi awal fenol (mg/L), C e adalah  konsentrasi  fenol  saat  tercapai  kondisi
kesetimbangan  (mg/L), 𝑞 e adalah  konsentrasi kesetimbangan  dalam  adsorben  (mg/L), 𝑉 adalah jumlah volume larutan adsorbat (L), W adalah massa adsorben yaitu abu fly ash yang digunakan (g).

## Karakterisasi  Scanning Electron Microscope  with
Energy  Dispersive  X-Ray  Spectroscopy  (SEM- EDX)
Morfologi adsorben dianalisa dengan Scanning Electron Microscope with Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDX) pada 15 kV dan pembesaran 3000x.

## Hasil Karakterisasi Adsorben
Fly  ash yang  diperoleh  dari  PT  SOCIMAS dianalisis  dengan  analisa  SEM.  Dari  hasil  analisis SEM menunjukkan bahwa fly ash biasanya berbentuk bola  bersama  dengan  adanya  beberapa  lubang  dan partikel berongga.  Gambar 1 merupakan fly ash yang belum diberi perlakuan dan Gambar 2 Merupakan fly ash setelah  diaktivasi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa partikel  yang  berbentuk  bola  mulai  terdapat  pori. Gambar 3 merupakan fly ash yang telah diimpregnasi dengan  Fe.  Pada  Gambar  3  dapat  dilihat  bahwa partikel  berongga  dilapisi  Fe  sehingga  permukaan lebih tidak beraturan dalam struktur yang menunjukkan  adanya  lapisan  logam  yang  tinggi. Analisis  EDX  yang  menampilkan  komposisi  unsur dari fly ash dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi unsur fly ash

## Nama
Unsur Persentase unsur (% wt ) Fly Ash Fly Ash Diaktivasi HCl Fly Ash Diimpregnasi FeCl 3 Si 43,3 45,40 46,120 Al 36,8 33,60 31,700 Fe 9,30 7,20 12,700 C 6,04 5,72 5,970 Ca 2,70 0,70 - S 0,60 - - Mg 0,50 0,30 0,400 O 0,47 6,48 2,900 K 0,11 - 0,020 Na 0,08 - 0,061 Ti 0,06 - - Zn 0,04 0,60 0,211
Berdasarkan hasil EDX, pada fly ash yang telah diaktivasi % berat Si meningkat menjadi 45,4%. Hal ini  disebabkan  karena  adanya  perlakuan  aktivasi dengan menggunakan HCl terhadap fly ash sehingga logam-logam pengotor yang terkandung di dalam fly ash hilang. Ketika fly ash kontak dengan larutan asam, ikatan  Si-O  pada  permukaan  adsorben  meningkat karena terjadi pelarutan logam [7], sedangkan setelah diimpregnasi  %  berat  Si  dan  Fe  meningkat  menjadi
46,12%  dan  12,7%.  Perlakuan  aktivasi  dan impregnasi  dapat  mengubah  struktur  kandungan senyawa  pada  permukaan  adsorben  sehingga  dapat meningkatkan kemampuan adsorpsi pada adsorben.
Gambar  1.  Hasil  analisa  SEM  permukaan  fly  ash sebelum aktivasi
Gambar  2.  Hasil  analisa  SEM  permukaan  fly  ash setelah aktivasi
Gambar  3.  Hasil  analisa  SEM  permukaan  fly  ash setelah diimpregnasi
Pada  hasil  analisa  SEM  dengan  pembesaran 3000x, fly  ash yang  terimpregnasi  Fe  memiliki struktur  yang  lebih  kasar  dan  tidak  beraturan. Gumpalan  terang  pada  permukaan fly  ash yang terimpregnasi  berupa  senyawa  Fe 2 O 3 .  Fe 2 O 3 pada permukaan fly  ash dapat  menyebabkan  peningkatan yang  signifikan  terhadap  porositas  dan  luas permukaan adsorben.

## Studi Adsorpsi
Pengaruh Dosis Adsorben
Gambar 4. Pengaruh Massa Adsorben Terhadap Efisiensi Penjerapan
Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa penjerapan fenol bertambah seiring dengan ditambahnya  massa  adsorben.  Kemampuan  FFA (Ferric  Fly  Ash) memiliki  penjerapan  optimum sebesar  90,55  %  dan  pada  FA (Fly  Ash) tanpa perlakuan  memiliki  penjerapan  optimum  sebesar 70,22  %,  sehingga  terdapat  perbedaan  kenaikan penjerapan antara fly ash yang di impregnasi dengan fly ash tanpa perlakuan sebesar 20,33 %.

## Pengaruh Waktu Kontak
Gambar 5. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Efisiensi Penjerapan
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  penjerapan fenol  meningkat  tajam  sampai  120  menit  [8],  dan setelah  itu  meningkat  optimum  sampai  240  menit, kemudian  menurun  saat  mencapai  kesetimbangan. Hal ini disebabkan karena dari waktu awal 15 menit hingga waktu optimum 240 menit, fly ash mengalami proses adsorpsi karena sisi aktif fly ash yang kosong masih aktif menjerap fenol.

## Pengaruh Konsentrasi Aktivasi HCl
Gambar  6.  Pengaruh  Konsentrasi  HCL  Terhadap Efisiensi Penjerapan
Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat bahwa konsentrasi  fenol  memiliki  pengaruh  terhadap kemampuan fly  ash dalam  mengadsorsi  fenol. Konsentrasi HCl optimum dalam mengadsorpsi fenol adalah 8 M.
Pengaruh Konsentrasi Impregnasi FeCl 3
Gambar  7.  Pengaruh  Konsentrasi  FeCl 3 Terhadap Efisiensi Penjerapan
Dari  Gambar  7  dapat  dilihat  bahwa  efisiensi penjerapan  fenol  maksimum  pada  adsorben  yang terimpregnasi  dengan  menggunakan  konsentrasi FeCl 3 2 % yaitu sebesar 95,5 %.
0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 E fis iens i p en je rap an % Massa Adsorben (g) FFA FA 0 20 40 60 80 100 15 30 45 60 120 180 240 300 E fe siens i P en je rap an ( % ) Waktu Kontak (Menit)
90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 4 6 8 9 10 Ef es ien si P en jera pa n (% ) Konsentrasi HCl (M) 93.0 93.5 94.0 94.5 95.0 95.5 96.0 1% 2% 3% E fe siens i P en je rap an ( % ) Konsentrasi FeCl 3 (%)
Efisiensi penjerapan yang diperoleh mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya konsentrasi  FeCl 3 , hal ini disebabkan adanya  gaya  tarik  elektostatis  antara  ion  fenolat (C 6 H 5 O − )  dengan  (Si 3+, Al 3+ ,  Al(OH) + ,  Al 2 (OH ) 2 +4 , Fe 3+ , Fe(OH) + dan Fe 2 (OH ) 2 +4 ) yang bertindak sebagai sisi  aktif  adsorben  [8].  Bertambahnya  massa adsorben  terimpregnasi  FeCl 3 sebanding  dengan bertambahnya  jumlah  partikel  dan  luas  permukaan adsorben  sehingga  menyebabkan  dan  efisiensi penjerapan pun meningkat.
Perbandingan Adsorpsi Fly Ash Sebelum Perlakuan, Fly Ash Teraktivasi HCl dan Fly Ash Terimpregnasi FeCl 3
Gambar  8.  Pengaruh  Perlakuan  Fly  Ash  Terhadap Efisiensi Penjerapan Fenol
Dari  Gambar  8  dapat  dilihat  adanya perlakuan  aktivasi  dan  impregnasi  terhadap fly  ash mampu  meningkatkan  efisiensi  penjerapan  fenol. Pada fly  ash yang  belum  diberi  perlakuan  efisiensi penjerapan  fenol  sebesar  69,5%  [8],  Efisiensi penjerapan  fenol  meningkat  ketika fly  ash telah diaktivasi  dengan  menggunakan  HCl  8  M  dengan efisiensi  penjerapan  fenol  menjadi  92,6  %. Sedangkan fly ash yang telah diimpregnasi  efisiensi penjerapan fenol semakin meningkat yaitu 95,49 %. Kemampuan  adsorpsi fly  ash yang  diimpregnasi meningkat  26%  jika  dibandingkan  dengan fly  ash tanpa perlakuan.
Pengaruh  Ph  Terhadap  Efisiensi  Penjerapan Fenol
Pada  Gambar  9  terlihat  pH  mempengaruhi efisiensi  penjerapan fly  ash .  Dapat  dilihat  pH optimum  terdapat  pada  nilai  pH  6  dan  ketika  pH di ubah ke derajat basa perlahan mengalami penurunan efisiensi.  Hal  ini  disebabkan  karena  adsorpsi  fenol dibatasi  oleh  karakteristik  asam-basa.  Dapat  juga terlihat perbedaan antara pH optimum fly ash yang di impregnasi 95,49 % dengan fly ash tanpa perlakuan 68  %.  Adsorpsi  fenol  meningkat  secara  bertahap
dengan peningkatan pH karena gaya tarik elektrostatis antara ion fenolat (C 6 H 5 O − ) dan muatan positif  di  atas  permukaan  pada  pH  rendah.  Namun, setelah pH 7, terjadi penurunan karena permukaannya sekarang  mengandung  spesies  AlO − dan  SiO − membuatnya  bermuatan  negatif  sehingga  laju adsorpsi menurun [8]. Fenol adalah asam lemah (pKa =  10)  dan  akan  terserap  pada  tingkat  yang  lebih rendah pada pH yang lebih tinggi [9].
Gambar 9. Pengaruh pH Terhadap Efisiensi Penjerapan
Pengaruh  Konsentrasi  Fenol  Terhadap  Efisiensi Penjerapan Fenol
Gambar  10.  Pengaruh  Konsentrasi  Fenol      Terhadap Kapasitas Adsorpsi
Dari  Gambar  10  terlihat  bahwa  kapasitas adsorpsi  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya konsentrasi  fenol  dari konsentrasi  125 mg/L dengan kapasitas adsorpsi 1,20 mg/g hingga konsentrasi 200 mg/L dengan kapasitas adsorpsi 1,90 mg/g. Kenaikan ini  disebabkan  karena  semakin  banyaknya  adsorben dan adsorbat yang saling berinteraksi. Semakin besar konsentrasi,  semakin  tinggi  jumlah  molekul  dalam larutan,  sehingga  meningkatkan  laju  adsorpsi  antara molekul adsorbat dan adsorben [10].
65 70 75 80 85 90 95 100 Fly Ash FA-HCl FA-FeCl3 E fe siens i P en je rap an ( % ) Perlakuan Terhadap Fly Ash 0 20 40 60 80 100 0 3 6 9 12 E fis iens i p en je rap an % pH FFA FA 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 125 150 175 200 K ap as it as Ads or p si (m g/ L )
Konsentrasi Fenol (mg/L)

## Pemodelan Isoterm Adsopsi
Isoterm  adsorpsi  adalah  model  matematis yang  menggambarkan  distribusi  adsorbat  antara cairan  dan  adsorben  berdasarkan  asumsi  terutama terkait dengan homogenitas/ heterogenitas adsorben, jenis  cakupan,  dan  kemungkinan  interaksi.  Model isoterm  adsorpsi  yang  digunakan  untuk  menguji model  isoterm  adsorpsi  menggunakan  model Langmuir dan Freundlich.
Gambar 11. Isoterm Langmuir

## Gambar 12. Isoterm Freundlich
Berdasarkan  Gambar  11  dan  Gambar  12 diperoleh  nilai  R 2 untuk  masing  masing  isoterm langmuir  sebesar  0,9927  dan  isoterm  freundlich 0,9984. Hasil Analisis data diatas menunjukan bahwa adsorpsi  fenol  dengan fly  ash cocok  menggunakan isoterm  keduanya  yang  menandakan  bahwa  proses adsorpsi  terjadi  secara multilayer dan monolayer . Model  Langmuir  dibuat  berdasarkan  asumsi  bahwa binding sites terdistribusi secara homogen di seluruh permukaan  adsorben,  dimana  adsorpsi  terjadi  pada satu lapisan ( single layer ). Pada isoterm Freundlich, permukaan adsorben bersifat heterogen dan interaksi permukaan adsorben dengan molekul adsorbat terjadi karena adanya interaksi secara fisika serta distribusi
molekul  adsorbat  ke  permukaan  adsorben  terjadi secara multilayer [11].

## Kinetika Adsorpsi
Kinetika  adsorpsi  adalah  model  adsorpsi  yang memperlihatkan  bagaimana  mekanisme  proses adsorpsi yang terjadi berdasarkan asumsi yang terkait dengan kimisorpsi/fisisorpsi. Fly Ash yang ditentukan  kinetika  reaksinya  adalah fly  ash hasil terbaik yaitu massa 20 gram. Studi kinetika adsorpsi selalu menggunakan dua model kinetik, yaitu model orde pertama semu dan model orde kedua semu untuk menyesuaikan  data  percobaan  dengan  nilai  prediksi model yang dinyatakan dalam koefisien korelasi (R 2 ).
Gambar 13. Psuedo Orde Satu
Gambar 14. Psuedo Orde Dua
Berdasarkan  Gambar  13  dan  Gambar  14 diperoleh nilai R 2 untuk masing masing psuedo orde pertama sebesar 0,8081 dan psuedo orde dua sebesar 0,9916. Model kinetika yang cocok digunakan untuk proses  adsorpsi  fenol  adalah psuedo orde  dua  yang menandakan  bahwa  proses  laju  adsorpsi  dikontrol oleh kemisorpsi. Psuedo orde dua menyatakan bahwa proses adsorpsi terjadi secara adsorpsi kimia. Model kinetika reaksi pseudo orde satu menunjukkan bahwa proses adsorpsi dikontrol oleh proses fisika (adsorpsi fisika) [12].
y = 0,4492x - 0,1288 R² = 0,9927 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.0 0.5 1.0 1/Q e 1/C e y = 0,5709x - 0,2672 R² = 0,9984 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.0 0.5 1.0 1.5 L og Q e Log C e y = -0,0132x + 0,1919 R² = 0,8081 -1.5 -1.1 -0.7 -0.3 0.1 0.5 0 60 120 180 240 300 L og (Q e -Q t ) t (Jam) y = 0,5226x + 8,1878 R² = 0,9916 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 100 200 300 t/q t t (Jam)

## Kesimpulan
Dari penelitian ini didapatkan adsorben terbaik dengan  kondisi  yaitu  dengan  berat  adsorben  20  g, waktu  kontak  180  menit  konsentrasi  HCl  8  M  dan Konsentrasi  FeCl 3 2  %  dengan  efisiensi  penjerapan 95,49  %.  Model  isoterm  adsorpsi  yang  cocok  untuk adsorpsi  fenol  menggunakan fly  ash adalah  isoterm langmuir  dan  freundlich.  Model  kinetika  adsorpsi yang  sesuai  yaitu  model  kinetika  Psuedo  Orde  Dua dengan  persamaan  t/qt  =  0,5226t  +  8,1878  dan koefisien korelasi (R 2 ) sebesar 0,9916.

## Daftar Pustaka
[1] A.  Jabbar,  “Penyisihan  fenol  menggunakan kombinasi  proses  adsorpsi  dan  fotokatalisis pada reaktor skala pilot”, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2017.
[2] S.  Rengaraj,  S.  H.  Moon,  R.  Sivabalan,  B. Arabindoo, and V. Murugesan, “Removal of phenol  from  aqueous  solution  and  resin manufacturing  industry wastewater using  an agricultural  waste:  Rubber  seed  coat”, J. Hazard.  Mater. ,  vol.  89,  no.  2–3,  pp.  185– 196, 2002.
[3] R.  Sharan,  G.  Singh,  and  S.  K.  Gupta, “Adsorption of phenol from aqueous solution onto  fly  ash  from  a  thermal  power  plant,”
Adsorpt.  Sci.  Technol. ,  vol.  27,  no.  3,  pp. 267–279, 2009.
[4] B.  G.  Kutchko  and  A.  G.  Kim,  “Fly  ash characterization  by  SEM-EDS,” Fuel ,  vol.
85, no. 17–18, pp. 2537–2544, 2006.
[5] H. Haspiadi, “Pemanfaatan abu terbang ( Fly ash ) batu bara sebagai campuran pembuatan bata beton,” J. Ris. Teknol. Ind. , vol. 3, no. 6, 2016.
[6] N. H. Haryanti, “Uji abu terbang PLTU asam asam sebagai bahan pembuatan bata ringan,” J.  Fis.  FLUX ,  vol.  11,  no.  2,  pp.  114–124, 2014.
[7] A.  S.  M.  Hosseini  et  al.,  “Synthesis  of hydrous  iron  oxide/aluminum  hydroxide composite  loaded  on  coal  fly  ash  as  an effective  mesoporous  and  low-cost  sorbent for Cr (VI) sorption: Fuzzy Logic Modeling,”
Asia  Pacific  Conference  on  Environmental Science and Technology (APEST 2012), vol.
6, pp.1-45, 2012.
[8] N.  Chaudhary,  C.  Balomajumder,  B. Agrawal,  and  V.  S.  Jagati,  “Removal  of phenol using fly ash and impregnated fly ash:
An  approach  to  equilibrium,  kinetic,  and thermodynamic  study,” Sep.  Sci.  Technol. , vol. 50, no. 5, pp. 690–699, 2015.
[9] B. Abussaud, H. A. Asmaly, A. Saleh, and V. Kumar, “Sorption of phenol from waters on activated  carbon  impregnated  with  iron oxide, aluminum oxide and titanium oxide,”
J. Mol. Liq. , 2015.
[10] L. M. Barros Júnior, G. R. Macedo, M. M. L.
Duarte, E. P. Silva, and A. K. C. L. Lobato, “Biosorption  of  cadmium  using  the  fungus Aspergillus niger ,” Brazilian J. Chem. Eng. , vol. 20, no. 3, pp. 229–239, Sep. 2003.
[11] M.  Thripuranthaka et  al. ,  “Temperature dependent raman spectroscopy of chemically derived few layer MoS 2 and WS 2 nanosheets,” vol. 081911, 2014.
[12] A.  Sieczka  and  E.  Koda,  “Kinetic  and equilibrium studies of sorption of ammonium in  the  soil-water  environment  in  agricultural areas of central Poland,” Appl. Sci., vol. 6, no. 269, pp. 1-14, 2016.